— 258 — 



<t Coi valori poi di F ed J assunti rispettivamente come ascisse ed ordi- 

 nate, furono tracciate le curve dell'annessa figura, seguendo le quali è molto 

 più facile l'esame dei risultati delle esperienze, che non seguendo i numeri 

 sopra riferiti. 



« Le curve orni, opq rappresentano rispettivamente l'andamento seguito 

 dall' intensità di magnetizzazione del ferro incrudito e ricotto al variare del 

 campo magnetico nel caso eh' esso sia prodotto dalla corrente alternata, e 

 le curve ors , otu quello nel caso in cui questo sia prodotto dalla corrente 

 continua. 



« Nel primo caso il ciclo magnetico fu limitato al ritorno dal valore 

 più grande del campo magnetico allo zero, poiché l' intensità di magnetizza- 

 zione, tanto del ferro incrudito che ricotto, nel ritorno passò per gli stessi 

 punti della curva che aveva seguiti pei valori crescenti della forza magne- 

 tizzante, da zero al più grande. Eppertanto il ferro, sia incrudito che ricotto, 

 non presenta alcuna isteresi durante la variazione ciclica d'un campo magni- 

 fico prodotto da correnti alternate. Per il ferro incrudito però persiste ancora 

 nella curva d' intensità magnetica (omri) il flesso caratteristico dei metalli 

 magnetici allo stato normale; mentre per il ferro ricotto, come si vede nella 

 curva opq, scompare affatto. Anzi la curva stessa opq, se non esattamente, 

 con abbastanza approssimazione segue la forinola di Fròhlich, come si può 

 riconoscere dal confronto qui sotto riferito fra i valori sperimentali della J 

 ed i corrispondenti J', calcolati colla 



333. F 

 — 1 + 0,35. F' 



di cui le costanti furono dedotte dai valori sperimentali medesimi : 



F 



J 



3' 



F 



J 



J' 



2 



382 



392 



12 



788 



768 



4 



558 



555 



14 



804 



790 



6 



656 



645 



16 



813 



807 



8 



720 



701 



18 



822 



821 



10 



760 



740 



20 



830 



832 



» La curva di Fròhlich sta pei primi valori del campo magnetico, com- 

 presi fra le prime 3 unità, un po' al di sopra di quella sperimentale ; di poi 

 vi si mantiene di qualche poco al di sotto, e la raggiunge in fine pei valori 

 più grandi. 



« Ponendo poi a confronto le curve omn, opq colle ors, otu, si osserva 

 che, come nel caso della corrente continua, così in quello della corrente al- 

 ternata l' intensità magnetica riesce maggiore pel ferro ricotto che non pel 

 ferro incrudito ; ma, sia per l'uno che per l'altro stato molecolare, il ferro 

 raggiunge nel secondo caso molto più presto la saturazione che non nel primo. 

 E se l'intensità di magnetizzazione nel secondo caso è d'un po' più grande 



